5,6 Minéralogie. 



également , savoir : le plomb vert de Fribourg en Brisgau , de 

 Beresof eu Sibérie, de Clausthal au Harz ; le plomb brun de 

 Poullaouen en Bretagne, de Rheinbreitbach. Le chalumeau y 

 fait facilement découvrir le chlore, de même le cuivre ou la 

 fusion d'une petite portion de minerai dans une perle d'un sel 

 phosphorique. 



M. Wôhler en conclut que tous les minéraux compris par 

 Haùy sous le nom de plomb phosphaté et que Técole de Wer- 

 ner nomme minerais de plomb vert et brun (Griïnblei-erz et 

 Braun-blei-erz), sont des composés chimiques de i atome de 

 chlorure de plomb et 3 atomes d'arséniate ou de phosphate de 

 plomb avec excès de base , et que les acides phosphorique et 

 arsénique peuvent se remplacer mutuellement ou varier dans 

 leurs quantités respectives sans que la cristallisation ni le rap- 

 port de leur plomb à celui du chlorure , en soit altéré. 



La formule pour ces minerais est : Pb Ch 2 -f- 3 Pb 3 A\ ( A 

 étant l'acide phosphorique, ou l'acide arsénique , ou l'un et 

 l'autre. ) Cette composition est analogue à celle du composé de 

 nitrate d'argent avec des cyanures métalliques , décrit par 

 M. Wôhler. {Annal, de Phjs. et de Chim. de Berlin, de Poggen- 

 dorf , t. i , p. 23 1. ) 



M. Wôhler laisse à M. Berzelius le soin de faire, d'après cela, 

 les chmgemens nécessaires dans la nomenclature de ces corps. 



35. Analyse de la variété en masse de l'Essonite de Ceylan ; par 

 M. Laugier. ( Me'm. du Muséum dhist. nat.; t. XIV, p. 336.) 

 La variété d'essoniteen masse est dure et difficile à pulvériser; 

 sa poudre bien fine a une couleur légèrement rosée; chauffée 

 au rouge , son poids ne diminue pas sensiblement, ioo parties 

 ont été fondues avec 3oo parties de potasse caustique ; la masse 

 résultante de la fusion a été complètement dissoute à froid par 

 un excès d'acide hydrochlorique. L'évaporation à siccité de la 

 dissolution a laissé un résidu insoluble dans le même acide , 

 qui a offert tous les caractères de la silice parfaitement pure , 

 et qui équivalait à 38 parties. La solution privée de silice a 

 été sursaturée par l'ammoniaque : celle-ci y a formé un précipité 

 rougeâtre, floconneux, que l'addition de l'hydrate de potasse 

 liquide a fait en grande partie disparaître. La portion que la 

 potasse avait dissoute était de l'alumine , dont le poids repré- 

 sentait 19 parties: la portion insoluble était de l'oxide de fer 



